﻿62 



pelbrechung einen verschiedenen Grad besitzen könne, führt der 

 genannte Autor an und theilt mit 12 , dass sie in manchen grossen, 

 durch die Fabriken gelieferten Krystallen so bedeutend sei, dass 

 hexaedrische Platten aus denselben zwischen den Nicols auch 

 ohne G-yps lebhafte Farben gäben. Ich habe dies noch nicht 

 beobachtet, dagegen öfters bemerkt, dass die Stärke der Doppel- 

 brechung in oktaedrischen Platten aus grossen Krystallen in der 

 Nähe der Eänder stärker ist, als gegen die Mitte. Schleift man 

 solche Platten dünner und dünner, so werden die Polarisations- 

 erscheinungen in der Mitte allmälich äusserst schwach oder 

 verschwinden ganz, während sie an den Eändern noch deutlich 

 nachweisbar bleiben. 



Weitaus häufiger als in der bisher geschilderten hohen Regel- 

 mässigkeit treten die Polarisationserscheinungen in den oktaedri- 

 schen Platten unregelmässig auf. Anstatt der Aufhellung der ganzen 

 Platte zwischen gekreuzten Nicols und ihrem Zerfallen in Sectoren 

 durch radiale Streifen zeigen sich dann nur unregelmässige, ver- 

 schwommen begrenzte hellgraublaue, mit dunklen isotropen Stellen 

 untermischte Partien, welche mit dem Gypsblättchen theils blau 

 theils gelb werden und bei der Drehung der Platte ihre Farben ver- 

 tauschen. Statt der regelmässigen schwarzen Streifensysteme finden 

 sich, besonders bei recht grossen Platten, unregelmässig verlaufende 

 gekrümmte schwarze Banden und Kreuze, die bei der Drehung 

 der Platte in ihrer Ebene sich verändern und wandern, gerade 

 so wie in gespannt eingetrockneten Gelatineplatten. 



Andere Krystalle zeigten statt einiger weniger aber grösserer 

 doppeltbrechender Partien viele kleine ganz unregelmässig zer- 

 streute doppeltbrechende Stellen , die ebenfalls mit dem Gyps- 

 blättchen theils gelb theils blau wurden, so dass solche Platten 

 ein der Aggregat-Polarisation ähnliches Bild gaben. Von solchen 

 Krystallen, die mit doppeltbrechenden Stellen ganz übersäet er- 

 scheinen, bis zu denen, wo sie ganz fehlen, sind alle Übergänge vor- 

 handen, in denen die aktiven Stellen immer spärlicher auftreten. 



Diejenigen Krystalle, welche senkrecht zu den Oktaeder- 

 flächen betrachtet, gar nicht mehr auf das Gypsblatt wirkten, 

 thaten dies auch in keiner andern Richtung, wodurch ihre 



12 S. 550. 



